，是一種化學元素，其化學符號為，原子序數為 62，原子量為，屬於鑭系元素，也是稀土元素之一。釤是一種中等硬度的銀色金屬，在空氣中會緩慢氧化。身為典型的鑭系元素，釤最尋常的氧化態為 3，不過也存在釤 II 的化合物，其中最常見的是其和氧族元素的化合物 SmO、SmS、SmSe 和 SmTe，以及二碘化釤（SmI2），其中二碘化釤是化學合成中常見的還原劑。如同其他稀土元素，釤在人體內沒有明顯的生物作用，但毒性也並不高。 釤是由法國化學家保羅埃米爾勒科克德布瓦博德蘭於 1879 年發現的，並以其發現來源（Samarskite）命名。該礦物本身的名字是早先以一位俄羅斯礦務官員瓦西里 薩馬爾斯基 別克霍夫茨上校（Vasili SamarskyBykhovets）之名所命名的，他因此間接成為第一個名字被用來命名化學元素的人。 儘管屬於稀土元素的一員，釤在地殼中並不算十分稀有，它是第五豐富的鑭系元素（次於鈰、釹、鑭和鐠），也是地殼中含量第 40 高的元素，比錫等金屬還更常見。釤在自然界中總是與其他稀土元素一同出現，主要存在於幾種稀土礦物中，包括矽鈰石、矽鈹釔礦、鈮釔礦、獨居石和等，濃度最高可達 28，其中最後兩種礦石是釤最常見的商業來源。這些礦物主要分佈在中國、美國、巴西、印度、斯里蘭卡和澳大利亞，中國在釤的開採和生產方面處於世界領先地位。 釤的主要商業應用是釤鈷磁鐵，其永久磁化強度僅次於釹磁鐵；且釤的化合物可以承受較高的溫度，超過 700C（1292F），因此釤鈷磁鐵的居里點較高，在高溫環境下較不易失去磁性。放射性同位素釤 153 是藥物（商品名：Quadramet）的活性成分，用於治療肺癌、前列腺癌、乳腺癌和骨肉瘤，可殺死癌細胞。另一種同位素釤 149 具有良好的中子吸收能力，可作為核反應堆中控制棒的材料。釤的其他應用還包括化學反應的催化劑、放射性年代測定和等。 物理性質 釤是一種銀白色的、中等柔軟的鑭系金屬，硬度和密度與鋅相近。釤的沸點為 1794，在鑭系元素中揮發性僅次於鐿和銪，這一特性有利於將釤從礦石中分離出來。 釤在常溫常壓下通常呈現菱方結構（α 相）。當加熱到 731C 時，其晶體結構變為六方最密堆積（hcp），轉變溫度取決於釤金屬的純度。進一步加熱到 922C 時，釤金屬會轉變為體心立方結構（bcc）。在 300C 以及 40kbar 的壓力下，釤會形成雙六方最密堆積結構（dhcp）。向其施加數百或數千千巴的高壓則會引起一系列的相變，特別是在約 900 千巴時出現四方晶系結構。在一項研究中，dhcp 相的釤可以在不施加壓力的情況下，使用非平衡退火法讓溫度在 400700之間快速變化中產生，證實了釤元素晶體結構的瞬變特性。另外，透過氣相沉積法得到的釤的薄膜在常溫常壓條件下可能含有 hcp 結構或 dhcp 結構。 釤及其倍半氧化物在室溫下具有順磁性，對應的有效磁矩在 2μB 以下，是鑭系（及其氧化物）中的第三低，僅次於鑭和鎦。在冷卻到 148 K 時，金屬會轉變為反磁性狀態。單個釤原子可以利用富勒烯分子，將其封裝並分離出來。將釤原子摻雜在富勒烯固體中的 C60 分子間可使其在 8K 以下的超低溫度下具有超導性。此外，在鐵基超導體中摻雜釤可以將其臨界溫度提高到 56K，是迄今為止鐵基超導體系列中的最高值。 化學性質 新制備的釤具有銀色光澤。室溫下，釤在空氣中會緩慢氧化，即使儲存於礦物油中，釤也會逐漸氧化，並在表面形成灰黃色的氧化物 氫氧化物混合物粉末，釤形成的氧化層不像鑭、鈰、鐠等更輕的鑭系元素一樣那麼疏鬆、容易。將釤樣品密封在惰性氣體如氬氣下，可保持其具有光澤的金屬外觀。釤在 150時容易自燃。 如同其他鑭系元素，釤最尋常的氧化態為 3。釤具有相當大的電正性，能與水反應形成氫氧化釤，釤與冷水反應速度較慢，而與熱水反應速度則較快。反應的激烈程度遠弱於鑭、鈰、鐠、釹等較輕的鑭系元素： 2 Sm s 6 H2O l 2 Sm OH 3 aq 3 H2 g 釤很容易溶解在稀硫酸中，形成含有黃色 Greenwood p 1243 至淡綠色的 Sm3 離子的溶液，以 Sm OH2 9 3 錯合物的形式存在： 2 Sm s 3 H2SO4 aq 2 Sm3 aq 3 SO42aq 3 H2 g 釤是少數能形成較穩定的 2 氧化態的鑭系元素之一，Sm2 離子在水溶液中呈血紅色。Greenwood p 1248 化合物 化學式 顏色 對稱性 空間群 No 皮爾遜符號 a pm b pm c pm Z 密度（gcm3） Sm 銀色 三方晶系 Rm 166 hR9 3629 3629 26213 9 752 Sm 銀色 六方晶系 P63mmc 194 hP4 362 362 1168 4 754 Sm 銀色 四方晶系 I4mmm 139 tI2 2402 2402 4231 2 2046 SmO 金色 立方晶系 Fmm 225 cF8 4943 4943 4943 4 915 Sm2O3 三方晶系 Pm1 164 hP5 3778 3778 594 1 789 Sm2O3 單斜晶系 C2m 12 mS30 1418 3624 8855 6 776 Sm2O3 立方晶系 Ia 206 cI80 1093 1093 1093 16 71 SmH2 立方晶系 Fmm 225 cF12 53773 53773 53773 4 651 SmH3 六方晶系 Pc1 165 hP24 3771 3771 6672 6 Sm2B5 灰色 單斜晶系 P21c 14 mP28 7179 718 7205 4 649 SmB2 六方晶系 P6mmm 191 hP3 331 331 4019 1 749 SmB4 四方晶系 P4mbm 127 tP20 7179 7179 4067 4 614 SmB6 立方晶系 Pmm 221 cP7 4134 4134 4134 1 506 SmB66 立方晶系 Fmc 226 cF1936 23487 23487 23487 24 266 Sm2C3 立方晶系 I3d 220 cI40 83989 83989 83989 8 755 SmC2 四方晶系 I4mmm 139 tI6 377 377 6331 2 644 SmF2 紫色 立方晶系 Fmm 225 cF12 5871 5871 5871 4 618 SmF3 白色 斜方晶系 Pnma 62 oP16 66722 70585 44043 4 664 SmCl2 棕色 斜方晶系 Pnma 62 oP12 75628 45077 90109 4 479 SmCl3 黃色 六方晶系 P63m 176 hP8 73733 73733 41684 2 435 SmBr2 棕色 單斜晶系 Pnma 62 oP12 7977 4754 9506 4 572 SmBr3 黃色 斜方晶系 Cmcm 63 oS16 404 1265 908 2 558 SmI2 綠色 Greenwood p 1241 單斜晶系 P21c 14 mP12 SmI3 橙色 三方晶系 R 63 hR24 749 749 2080 6 524 SmN 立方晶系 Fmm 225 cF8 357 357 357 4 848 SmP 立方晶系 Fmm 225 cF8 576 576 576 4 63 SmAs 立方晶系 Fmm 225 cF8 5915 5915 5915 4 723 氧化物 釤最穩定的氧化物為三氧化二釤（Sm2O3）。如同許多其他的釤化合物，它存在多種結晶相。其中三方相是從熔融態緩慢冷卻得到的。Sm2O3 的熔點相當高（2345），因此通常不以直接加熱來達到其熔點，而是透過一個感應加熱。Sm2O3 的粉末可以經由火焰熔融法（Verneuil 的過程）產生 Sm2O3 結晶的單斜晶的對稱晶體，晶體為筒狀的晶柱約數釐米長，直徑大約一釐米。當晶柱是純淨的時候為透明，否則則為橙色。加熱三角形的 Sm2O3 至 1900，可將它轉換到更穩定的單斜晶相。 釤是少數可以形成一氧化物 SmO 的鑭系元素之一。在升高的溫度（1000）和高於 50 千巴的壓力下，Sm2O3 的減少能得到有光澤的金黃色的化合物，降低的壓力導致一個不完整的反應中得到。SmO 有巖鹽立方晶格結構。 硫屬化合物 釤形成三價的硫化物，硒化物，碲化物。也被稱為二價硫族化合物，SmS，SMSE 和 SMTE 為立方巖鹽晶體結構。它們處於顯著狀態為在室溫下提高壓力從半導體轉換到金屬態。由於過渡是連續且發生在 2030 千巴在 SMSE 和 SMTE，在 SmS 只需要 65 千巴。這種效應會使 SmS 的顏色從黑色變成金黃色，其晶體薄膜被劃傷或拋光。過渡不改變晶格的對稱性，但結晶體積會急劇下降（〜15％），顯示當壓力下降，SmS 返回到半導體狀態時的遲滯。 鹵化物 金屬釤與所有的鹵素反應，形成三鹵化反應： 2 Sm s 3 X2 g 2 SmX3 s （ X 氯、溴或碘 ） 它們與釤、鋰或鈉金屬在高溫（約 700900）進行還原反應而產生的二鹵化物。可以透過加熱 SmI3，或在室溫下金屬與無水四氫呋喃中 12 二碘乙烷反應製備而成： Sm s ICH2CH2I SmI2 CH2CH2 除了鋁二鹵化物，還原反應也產生大量有明顯晶體結構的非化學計量的釤鹵化物，如 Sm14F33、Sm3F7、Sm27F64、Sm11Br24、Sm5Br11 和 Sm6Br13。 釤鹵化物改變其晶體結構，一個型別的鹵原子取代另一個，對大多數元素（例如，錒系元素）而言這是一種罕見的行為。許多鹵化物的結構有兩個主要的結晶相，其中之一是更穩定，另一個是亞穩態。後者的形成為先壓縮或加熱，然後進行驟冷至室溫。例如壓縮單斜晶系二碘化釤再釋放壓力會造成 PBCL2 型的斜方晶系結構（密度 590 克 釐米 3）的壓力的結果，在一個新的階段三碘化釤（密度 597 克 釐米 3）也有類似反應。 硼化物 在真空中，釤和氧化硼的燒結粉末含有幾個釤硼化物相，混合比例可以控制它們的體積比。依賴於不同的熔點 結晶溫度 SMB （2580C），SMB （約 2300C）和 SMB 66（2150C），特定的釤硼化物粉末可以被使用電弧或區熔技術熔化轉換成較大的晶體。所有這些材料是硬，脆，暗灰色的固體與硬度隨著硼含量上升而增加。釤硼化鈦的揮發性過高無法使用這些方法產生，需要高壓力（約 65 千巴）和低溫 1140 和 1240C 之間穩定其增長。溫度上升使 SMB6 優先形成。 六硼化釤 六硼化釤是一個典型的中間價化合物，其中 Sm2 和 Sm3 的比率為三比七。它屬於一種近藤絕緣體，在高溫下（高於 50 K），它的屬性是典型的近藤金屬，強電子散射使其具有金屬導電性，而在低溫下，它表現為具有窄約 414 毫電子伏特帶隙的非磁性的絕緣層。SmB6 伴隨著由熱導率急劇增加使冷卻引起的金屬 絕緣體轉變，峰值在約 15 K，增加的原因是電子低溫下無助於熱導率，使佔主導地位的電子濃度的減少降低電子 聲子散射率。 一項新的研究指出，它可能是一個拓撲絕緣體。 其他無機化合物 釤碳化物是在惰性氣氛中透過熔化金屬石墨的混合物製備而來。合成後它們在空氣中不穩定，需在惰性氣體下進行研究。釤 monophosphide SMP 是為 110 電子伏特帶隙的半導體，和矽相同，且矽為高導電性的 n 型半導體。它可以在 1100下熱處理含有磷和釤的混合粉末的真空石英安瓿製備而來。磷在高溫下具有高揮發性，有可能發生爆炸，所以加熱速率要保持在低於 1 分鐘。類似的程式被採用在 SMAS 的 monarsenide，但合成溫度高於 1800。 大量的結晶性二元化合物是釤和一個基團 4，5 或 6 的元素 X 形成，其中 X 是矽，鍺，錫，鉛，銻，釤和金屬合金形成另一個大型基。它們都從何相應元素的混合粉末熱處理製備而來。所得到的化合物是許多非化學計量的，有標稱組合物的 Sm a X b ，其中 b a 的比率變化範圍在 05 和 3 之間。 有機金屬化合物 釤形成一個基環戊二烯的 Sm（C5H5）3 和 chloroderivatives 的 Sm（C5H5）2Cl 和 2Sm（C5H5）Cl。氯。它們是三氯化鈦與四氫呋喃中的 NAC5H5 反應製備來。和大多數其它鑭系元素的環戊二烯相反，在 Sm（C5H5）3 中，一些 C5H5 彼此環橋形成環的頂點 η1 或邊緣 η2 朝向另一個相鄰釤原子，產生聚合鏈。chloroderivative 的 Sm（C5H5）2Cl 具有二聚體結構更精確地表示為 η5 C5H5 2Sm µCl 2 η5 C5H5 2。在那裡氯橋可以被更換，例如，碘，氫或氮的原子或 CN 基團。 釤環戊二烯中（C5H5） 離子可以被 indenide（C9H7） 或環戊二烯（C8H8）2 環替代，產生 Sm（C9H7）3 或 KSM（η8C8H8）2。後者的化合物 uranocene 具有相似的結構。也有一個二價釤的環戊二烯，Sm（C5H5）2 固體，在約 85下昇華，和二茂鐵相反，在 Sm（C5H5）中 2C5H5 的環是不平行的，但傾斜 40。 釤的烷基和芳基在在四氫呋喃或乙醚中分解反應得到： Sm OR 3 3 LiCH SiMe3 2 Sm CH SiMe3 2 3 3 LiOR 同位素 天然存在的釤由七種同位素組成，分別是穩定的 144Sm、149Sm、150Sm、152Sm、154Sm 和長壽命的 147Sm（半衰期 1061011 年）、148Sm（半衰期 631015 年）。其中，152Sm 是最常見的，佔了天然釤的 2675。天然釤的放射性活度約為 127Bqg，主要是由其中 147Sm 的衰變造成的。 除了以上 7 種天然同位素外，釤還有 31 種人工合成的放射性同位素，其中壽命最長的是 146Sm，半衰期長達 920 年，但仍遠短於地球的年齡，因此至今已衰變殆盡，為一。完全由人工合成產生的釤同位素中，最長壽的是 151Sm（半衰期 888 年）和 145Sm（半衰期 340 天）。其餘放射性同位素的半衰期都短於 2 天，大部分低於 48 秒。釤還有 12 個已知的核同質異能素，其中較穩定的有 141mSm（半衰期 226 分鐘）、143m1Sm（半衰期 66 秒）和 149mSm（半衰期約 107 秒）。 釤的放射性同位素中，最長壽的 146Sm、147Sm 和 148Sm 主要發生 α 衰變形成釹的同位素，比三者輕的放射性同位素主要發生電子俘獲衰變成鉕的同位素，而較重的放射性同位素主要發生 β 衰變形成銪的同位素。 147Sm α 衰變為 143Nd 的半衰期為 1061011 年，可用於測定岩石和隕石年齡，稱作。 值得一提的是，理論計算顯示五種穩定的釤同位素都可以衰變成釹或釓的同位素，然而其衰變現象從來都沒有被科學家實際觀測到過。以下列出這五種同位素的預估衰變模式以及測得的半衰期下限： 144Sm：雙 β 衰變為 144Nd 149Sm：α 衰變為 145Nd，半衰期 21015 年 150Sm：α 衰變為 146Nd 152Sm：α 衰變為 148Nd 154Sm：負雙 β 衰變為 154Gd，半衰期 231018 年 存在和生產 儘管屬於稀土元素的一員，釤在地殼中並不算特別稀有的元素，平均濃度約為 8ppm，在地殼中的元素豐度排名為第 40 位，是第五豐富的鑭系元素和第七豐富的稀土元素。雖然釤在輕鑭系元素中屬於豐度較低者，但其豐度仍高於所有重鑭系元素，也比錫（21ppm）等常見金屬來得高。 土壤中釤的濃度介於 2 到 23ppm 之間，海洋中的釤含量則約為 05 至 08ppm。釤在土壤中的分佈非常不均勻，其豐度很大程度上取決於土壤中的化學狀態。在沙質土壤中，土壤顆粒表面的釤濃度比顆粒間水分中的釤濃度高了約 200 倍。在黏土中，該比例甚至可以超過 1000 倍。 釤在自然界中並不以遊離的純元素態存在，而是與其他稀土金屬一同出現在獨居石、、鈰矽石、矽鈹釔礦和等稀土礦物中，其中獨居石和氟碳鈰礦是釤最主要的商業開採來源，獨居石中釤的濃度可高達 28 之多。釤在稀土礦物中總是做為次要成分存在，以釤佔主導地位的礦物非常罕見，例如和等。Masau M Černý P Cooper MA and Chapman R 2002 MonaziteSm a new member of the monazite group from the Annie claim 3 granitic pegmatite Southeastern Manitoba The Canadian Mineralogist 40 16491655Repina SA Popova VI Churin EI Belogub EV and Khiller VV 2014 FlorenciteSmSmNd Al3 PO4 2 OH 6 A new mineral species of the alunitejarosite group from the Subpolar Urals Geology of Ore Deposits 53 7 564574 全世界釤的儲量估計約為 200 萬噸。釤的主要礦區位於中國、美國、巴西、印度、斯里蘭卡和澳大利亞，年產量約 700 噸。中國是迄今為止稀土產量最高的國家，每年開採約 12 萬噸的稀土，其次是美國（約 5000 噸）和印度（2700 噸）。釤通常以氧化物的形式出售，價格約為 30 美元 公斤，是最便宜的鑭系氧化物之一。What are their prices Lynas corp 雖然混合稀土金屬（含有約 1 的釤）在工業上的應用已久，但直到最近人們才透過離子交換工藝、溶劑萃取技術和電化學沉積法分離出純度相對較高的釤。釤金屬通常是透過電解氯化釤 III 與氯化鈉或氯化鈣的熔融混合物來製備。也可以透過以鑭還原氧化釤來獲得釤，然後將產物蒸餾以分離釤（沸點 1794C）和鑭（沸點 3464C）。Samarium Encyclopædia Britannica online 放射性同位素釤 151 主要由鈾的核分裂所產生，約佔鈾的所有裂變產物中的 04。它也可由釤 149 俘獲中子而生成，而釤 149 常被用作核反應爐控制棒的材料，用於吸收多餘的中子。因此，釤 151 存在於乏核燃料和放射性廢料中。 應用 釤最重要的用途是製造釤鈷磁鐵 一種高強度的永久磁鐵的合金材料。釤鈷磁鐵依照其中釤原子和鈷原子的比例分為 SmCo5 和 Sm2Co17 兩種，具有很高的永久磁化強度，約為鐵的 10000 倍，在磁性物質中僅次於釹磁鐵。但釤鈷磁鐵具有較高的居禮溫度，抵抗退磁的能力較佳，在 700C 以上的高溫下仍能維持穩定的磁性，而釹磁鐵在溫度超過 300400C 時就會失去磁性，應用於汽車馬達和發電機等中的釹磁鐵必須新增鋱和鏑等重稀土元素來提高其矯頑力，改善耐熱效能，但也造成價格更為昂貴。釤鈷磁鐵應用於入耳式耳機、吉他和低音吉他拾音器、渦輪機及壓縮機等產品中。 釤及其化合物的另一個重要用途是作為催化劑和化學試劑。釤化合物催化劑能加速塑膠的分解、多氯聯苯等汙染物的脫氯過程以及乙醇的脫水和脫氫。三氟甲磺酸釤（Sm OTf 3，即 Sm CF3SO3 3）是促進鹵素與烯烴進行傅 克反應的最有效的路易斯酸催化劑之一。碘化釤 II 是有機合成領域中非常常見的還原劑和偶合劑，例如、、、、和等紫杉醇全合成、、巴比耶反應和其他。 氧化釤被新增到陶瓷和玻璃中，能增加其對紅外線的吸收量。 釤是混合稀土金屬的次要成分，用作許多打火機和手電筒的發火裝置之材料。 人造放射性同位素釤 153 是一種 β 放射源，半衰期為 463 小時。在醫療領域中用於殺死肺癌、前列腺癌、乳腺癌和骨肉瘤的癌細胞。釤 153 通常與（EDTMP）鹽螯合後進行靜脈注射。螯合能防止放射性的釤 153 在人體內積累，以免其過度輻射、促成新癌細胞的生成。相對應的藥物有多個名稱，例如（商品名：Quadramet）等。 釤 149 具有很高的中子俘獲截面（41000 靶恩），是核反應爐控制棒的理想材料。與硼和鎘等主流材料相比，釤 149 的優勢在於其吸收中子的穩定性 大多數釤 149 的融合和衰變產物是釤的其他同位素，而它們也是很好的中子吸收劑。例如釤 151 的橫截面為 15000 靶恩，釤 150、釤 152 和釤 153 的截面為數百靶恩，而由多種同位素混合組成的天然釤的截面約為 6800 靶恩。Thermal neutron capture cross sections and resonance integrals Fission product nuclear data ipenbr 由於其大中子吸收截面，在核反應爐的衰變產物中，釤 149 被認為是繼氙 135 之後第二重要的中子毒物，是反應爐的設計和執行中重要的考量因素。 近期已證明六硼化釤（SmB6）是一種拓撲絕緣體，在量子電腦中具有潛在用途。 生物作用 如同其他稀土元素，釤在人體內沒有已知的生物作用，但其毒性也並不高。釤鹽會刺激新陳代謝，但目前尚不清楚此現象是由釤還是與釤伴生的其他鑭系元素所導致。成人體內約含有 50 微克的釤，主要存在於肝臟和腎臟中，溶解在血液中的釤濃度約為 8μgL。植物體吸收的釤含量一般微小到無法測得，因此通常不是人類飲食的一部分。然而，一些植物和蔬菜的釤濃度可能高達百萬分之一。不溶性的釤鹽是無毒的，可溶性釤鹽則只有微毒。 釤被攝入體內時，只有約 005 的釤鹽會被吸收到血液中，其餘的則被排出體外。血液中的釤約有 45 進入肝臟，而 45 沉積在骨骼表面，並存留約 10 年；剩餘的 10 則被排洩出體外。Human Health Fact Sheet on Samarium Los Alamos National Laboratory 參考資料 外部連結 Category 鑭系元素 6H 6H